1. 



2. 



3. 



4. 



101 



10-5 



11-6 



7-0 



35 



54 



8-8 



295 



4316 



4248 



3906 



29(30 



121 



123 



13 4 



17-7 



178 C. R. v. Hauer und C, John. [38] 



Wasser in 100 Theilen • • 

 Asche „ „ „ • • 



Wärme-Einheiten 



Aequivalent. etc. 



Die Kohlenmuster gehören hiernach zu den Braunkohlen besserer 

 Gattung, nur Nr. 4 hat viel Schiefer eingelagert, daher so hohen 

 Aschengehalt. 



146. Braunkohle von Grudna bei Dembica , eingesendet von 

 dem k. k. Revier- Bergamte in Lemberg. 



Dieselbe gab in 100 Theilen : 



Asche 13-2 Proc. 



Wärme- Einheiten • • • 3322 



Aequivalent etc. • • • 16*0 



147. Eisensteine, eingesendet von der Berg und Hütten- 

 Direction der Reiehenauer Gewerkschaft. 



1. Brauneisenstein, — 2. Magneteisenstein. 



l. 2. 



Bergart (grösstentheils Kieselerde) • 15-3 34 



Eisenoxyd 68-4 97-4 



Kalk und Magnesia Sp. — 



Glüh verlust 15- 7 — 



99-4 100-8 

 Metallischer Eisen 47'8 736 



14S. Roheisen - Mus ter, übergeben von der Oesterr.- 

 trti : g. Hochofen -Gesellschaft in Wien. 



Die eingesendeten Muster sind : a) ein ziemlich feinkörniges, graues 

 Roheisen ; b~) ein tiefgraues, grobkörniges, blätterig oder schuppenartiges 

 Roheisen ; c) ein sein- grossblättriges Spiegelroheisen ; d) ein tiefgraues, 

 zum Theile körnig-schuppiges Roheisen. 



Die Analyse dieser 4 Proben ergab folgende Resultate, aus 

 welchen zu entnehmen ist, dass selbe für den Bessemer-Process geeig- 

 net sind: 



a) b) c) d) 



Graphit — — — 2*10K.or 



Chemisch-gebundener Kohlenstoff 33 3-9 5 7 225J ;) fi 



Silicium 1-6 51 0"3 1-52 



Mangan Sp. unwägbar 3'1 i«30 



Schwefel 0*08 0*02 Sp. unwägbar 



Phosphor nicht nachweisbar 



Kupfer nicht nachweisbar 



Es ergiebt sich, dass das Muster d) in der Qualität gegenüber 

 den beiden ersten a) und //), namentlich was dessen Mangan- und 

 Silicium-Gehalt betrifft, wesentlich besser erscheint. 



